DZIAŁ Ii. GJEOLOGIJA. 



szczaliśmy w kwasie azotnym i roztwór ich, należycie rozcieńczony i zakwa- 

 szony, był poddawany powtórnie działaniu siarkowodoru, aby uniknąć częścio- 

 wego opadnięcia cynku. 



Ołów był oznaczany jako siarek w tyglu Rosego, w obecności zaś kadmu 

 w N III, został oddzielony od tegoż w postaci siarczanu. Kadm określaliśmy 

 jako siarek lub siarczan kadmu. 



Połączone filtraty pozbawione zostały żelaza i glinki zapomocą octanu 

 amonu. W filtracie osadzaliśmy cynk siarkowodorem, siarek cynku był wa- 

 żony jako taki po wysuszeniu i wyżarzeniu z siarką w atmosferze wodoru 

 w tyglu Rosego. 



Wapno oznaczaliśmy jako tlenek, otrzymany z przepalania szczawianu, 

 tak samo postępowaliśmy z magnezem. 



Kwas węglany był oznaczany przez pochłanianie w przyrządzie kulkowym 

 Liebiga; dla oddzielenia dwutlenku węgla od siarkowodoru przepuszczaliśmy 

 gazy przez pumeks nasycony roztworem siarczanu miedzi. 



Siarkę przeprowadzaliśmy w kwas siarczany, stapiając rudę z sodą i sa- 

 letrą. 



Dla oznaczenia wody związanej chemicznie, przepalaliśmy osobną porcyją 

 w rurce szklanej w strumieniu suchego powietrza; w przedniej części rurki 

 przed łódeczką porcelano wą, w której się znajdował proszek, leżał dwutlenek 

 ołowiu (Pb0 2 ), służący do zatrzymania dwutlenku siarki (SO>) wydzielającego 

 się przy przepalaniu siarków metali ciężkich. Wodę oswobodzoną przez prze- 

 palanie, absorbowała rurka napełniona chlorkiem wapnia. 



: 



1. 



Szpat cynkowy. 



z pod Lgoty między Olkuszem a Nową Górą. 



Gruboziarnisty, barwy czerwonawej, kruchy. ■ — Barwa otrzymanego pro- 

 szku czerwonawa. 



1,0000 g proszku po rozpuszczeniu w kwasie solnym pozostawiło rnateryi 

 nierozpuszczalnej, która była krzemionką: 



1) Si0 2 0,0067 g co wynosi .... 0,67% 



2) PbS 0,0055 g co odpowiada 



Pb 0,0047 co wynosi . . . 0,47 



3) Fe 2 0 3 (+A1A) 0,0171 g co wynosi . . . 1,71 



4) ZnS 0,7224 co odpowiada 



ZnO 0,6032 g co wynosi . . . 60,32 



5) CaO 0,0126 g co wynosi 1,26 



6) MgO 0,0182 g co wynosi 1,82 



